der einzelnen Krystalle bei ihrem Wachstum ergeben. An der 
Grenze der Krystalliten häufen sich die niemals fehlenden Verun- 
reinigungen, soweit sie nicht unter Mischkrystallbildung ın die 
an selbst übergehen, an und erstarren dort zusammen mit 
dem Rest des Grundmetalls zu einem sehr feinförmigen Krystall- 
gemisch, dem Eutektikum. Dieses wird, wenn die Verunreinigun- 
gen reaktionsfähiger sind als‘ das Grundmetall, durch chemische 
Agentien schneller angegriffen als die grobkörnige, homogene Sub- 
'stanz der Krystalliten. ‘So wird sich denn auch im Falle des Bleis 
der chemische Angriff durch die nitrathaltigen Lösungen in erster 
Linie längs dem Eutektikum vollziehen, die Krystalliten somit auch 
‘von ihren inneren Grenzen her treffen und aus ihrem gegenseitigen 
Zusammenhange (eben durch das Eutektikum) lösen. So entstehen 
die Risse und Löcher, und so kommt die schließliche Isolierung der 
in sich homogenen Körner (eben der Krystalliten) zustande, in_die 
_ das Blei zum Schlusse zerfällt. Der chemische Angriff beraubt das 
 Konglomerat von Krystalliten, aus dem jedes regulinische Metall 
besteht, seines Bindemittels oder Kitts und bewirkt auf diese Weise 
den Zerfall des Konglomerats ın seine präformierten Bausteine. 
Ich schlage für diesen eigenartigen, bisher nur in gewissen Fällen 
anodischer Metallauflösung als. Nebenerscheinung beachteten ') 
"Vorgang die Bezeichnung Disglomeration (Entkittung) vor. 
Die soeben entwickelte Auffassung vom Wesen der Zerstörung 
des Gefüges regulinischer Metalle läßt sich auf verschiedenen We- 
gen auf ihre Richtigkeit prüfen. Einmal muß danach die Disglome- 
ration ausbleiben, wenn einheitliche Krystalle einem zweckentspre- 
‚chenden, d. h. nicht allzuschnellen chemischen Angriffe unterworfen 
werden. Diese Folgerung habe ich beim Blei vollkommen bestätigt 
gefunden. Behandelt man nämlich elektrolytischen Bleibaum, also 
‚ein loses Aggregat von Einzelkrystallen des Bleis, mit nitrat- 
haltıgen Lösungen, so zerfällt der Bleibaum allerdings ebenfalls, 
aber nur bis in die Einzelkrystalle, die ihrerseits wohl in Gestalt von 
Aetzgruben alle Anzeichen des erlittenen chemischen Angriffs, aber 
keine Spur von Disglomeration aufweisen. Bei der Einwirkung 
in der Hitze zeigt sich vollkommen das gleiche Bild wie in der 
Kälte. 
Hieraus ib sich sogleich eine Möglichkeit, regulinisches, 
also disglomerierbares Metall vor der Disglomeration zu schützen. 
Das geschieht einfach durch Erzeugung eines möglichst fein- 
körnigen Ueberzuges aus dem gleichen, aber elektrolytisch nieder- 
geschlagenen Metall. So läßt sich Bdei durch Ueberziehen mit fein- 
1).F. Foerster, Elektrochemie wässeriger Lösungen (2, Aufl.) S. 340 u.f. 
